1398 ACADÉMIE UES SCIENCES. 



La lempérature de solidification de ce liquide décroit très rapidement et 

 très régulièrement depuis 4^2°? point de fusion du tellure, jusqu'à ruf, 

 température de solidification du mélange formé de ']"' de tellure pour i"' 

 d'arsenic. 



Si l'on fait croître encore la proportion d'arsenic, la température de soli- 

 dification croît, passe par une valeur maxinia 'M'y2° pour le composé As'-Te% 

 puis baisse faiblement, prend la valeur 355° pour le mélange qAs -f- i iTe; 

 elle croît de nouveau et conserve finalement la valeur 358" pour tous les 

 mélanges qui renferment plus de i"' d'arsenic pour r" de tellure. Malgré 

 la faible Ijaisse de température après le maximum, celui-ei est nettement 

 accusé. 



Le composé As-'Te' est cristallisé en longues aiguilles, les ciistauv sont d'un blanc 

 d'argent légérenienl jaunâtre. Les mélanges qui renferment plus de i"' d'arsenic pour 

 1"' de tellure perdent facilement de l'arsenic quand on les cliaunTe. Refroidis brus- 

 (juement après fusion, ils donnent un solide noir vitreux totalement dillérent coninii; 

 aspect du solide gris blanc qu'on obtient par refroidissement lent des mêmes 

 Ii(]uides. 



Enfin, quand il y a dans le mélange plus de 2'' d'aisenic pour 1 '' de tellure, on peut, 

 en le portant à une lempérature suffisamment élevée, obtenir un liquide, mais à condi- 

 tion d'opérer en tube scellé. En laissant refroidir le tube, on constate que le liquide 

 entre en ébullition et que de l'arsenic cristallisé se dépose sur les parois du tube. 

 Si l'on extrait le solide obtenu au fond du tube et c[u'ou le chaufle dans un gaz inerte, 

 il perd de l'arsenic avant de fondre; de l'arsenic libre cristallise également dans le 

 li(piide obtenu, qui se solidifie toujours à 358°. 



La courbe de fusibilité des mélanges de bismuth et de tellure peut être 

 entièrement déterminée. Elle part du point de fusion du tellure (452°), se 

 compose d'une partie presque rectiligne qui aboutit à un point d'or- 

 donnée 4 10° correspondant au mélange eutcctique qui renferme environ 

 i5 pour 100 de bismuth. A partir de ce point et pour des mélanges plus 

 riches en bismuth, la température de solidification croît, passe par un maxi- 

 mum )S3" [)our le composé Bi-Te', puis baisse régulièrement jusqu'à 2()3''. 

 (^elte température est celle de la solidification d'un eutectique qui ren- 

 ferme environ i pour 100 de tellure. La température de solidification croit 

 ensuite jusqu'à 270'^, point de fusion du bismuth. 



Il résulte de ce qui précède que, si l'on ajoute au tellure une faible pro- 

 portion d'arsenic ou de bismuth, il y a formation des composés As- Te' et 

 Bi-Te'' qui se dissolvent dans l'excès de tellure; l'étude de la solidification 

 de ces solutions conduit à la détermination de la constante cryoscopique du 

 tellure. 



